Археометрические исследования серебряных монет Волжской Булгарии х века (предварительные результаты)

УДК 903.01/.09

АРХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ Х ВЕКА

© 2015 г. Р.Х. Храмченкова, Е.Ф. Шайхутдинова, Е.А. Беговатов,

А.Г. Ситдиков

Выгодное географическое положение Волжской Болгарии на слиянии Волги и Камы предопределило ее экономическое и ремесленное развитие. Одним из крупных болгарских торгово-ремесленных центров в 10 веке было Семеновское селище. Доказательством этому служат многочисленные артефакты, свидетельствующие об активной торговле, в числе которых имеется большое количество разнообразного нумизматического материала. В предлагаемой статье рассматриваются предварительные исследования серебряного денежного материала, включающие изучение химического состава и структуры поперечного излома шести фрагментов монет X века, найденных на территории Семеновского селища I. Образцы анализировались методом оптической и электронной микроскопии. Полученные результаты позволили выявить особенности технологии изготовления нумизматических находок в зависимости от имени правителя и времени их чеканки. Анализ излома монет показал правильность выбранной методики исследования, позволяющей избежать искажений, возникающих при пробопод-готовке. Результаты работ доказали некорректность данных, полученных в результате исследований поверхностного слоя или шлифов поперечных срезов. В дальнейшем авторы планируют изучить данные находки другими аналитическими методами для выработки оптимального исследовательского комплекса с целью его применения в исследовании широкого спектра археологического нумизматический материала.

Ключевые слова: археометрия, серебряные монеты, X век, Волжская Болгария, Семеновское селище I, электронная микроскопия.

Введение. Выгодное расположение Волжской Булгарии на Волжско-Балтийском пути определило ее важную роль в евразийской торговле Х в. между Востоком и Западом. Бурное развитие экономики государства было связано с падением Хазарии и появлением на Волге салтово-маяцкого оседлого мусульманского населения с высокоразвитым земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Возникали крупные торгово-ремеслен-ные центры, одним из которых было Семеновское I поселение, распола-

гавшееся в месте слияния двух самых больших рек Восточной Европы - Волги и Камы (Казаков, 1997). На территории этого археологического памятника на протяжении многих лет находят многочисленные артефакты из различных материалов, датирующиеся Х веком: куфические дирхемы, бусы, серебряные и бронзовые витые браслеты, янтарь, серебряные слитки, изделия из керамики, стекла, цветного и черного металла (Казаков, 2001; Беговатов, Казаков и др., 2013).

В научной литературе имеется много статей, посвященных исследованиям химического состава серебряных монет методом рентге-но-флуоресцентного анализа (Подо-сенва, 2014; Столярова, 2014; Râczl, Héberger, Rajko and Elek, 2013; Vasiliki Kantareloua et. al., 2011). Исследования химического состава серебряных булгарских монет выявили, что все они выполнены из высококачественного сплава с содержанием серебра больше 85% (Беговатов, Лебедев, Храмченкова., 2013; Беговатов, Черняев, Храмченкова, 2012; Беговатов, Лебедев, 2013). Однако опыт авторов в исследовании археологических объектов данным методом (Sitdikov, Khramchenkova, 2015) показал, что этот вид анализа не в состоянии дать полную аналитическую картину по составу, структуре и технологии изготовления монет.

Материал. В данной статье приведены результаты исследований

методом оптической и электронной микроскопии, которые были получены для 6 фрагментов монет различного времени. Данный вид изучения археологических объектов позволяет избежать несколько факторов искажения информации, дающих ошибки при определении химического состава монет неразрушающими методами. В качестве изучаемых образцов были выбраны фрагменты следующего материала:

- аббасидский дирхем IX в. (рис. 1 а, б);

- 2 монеты Нух Бен Насра; первая из них 951 г. (339 г.х.) (рис. 2 а, б), вторая без датировки (рис. 3 а, б);

- 2 монеты Наср Бен Ахмеда; первая из них 942 г. (Халиф Муттаки, Аш-Шаш, 330 г.х.) (рис. 4 а, б), вторая без датировки (рис. 5 а, б);

- болгарская монета 977 г. (Болгар, 366 г.х.) (рис. 6 а, б).

Рис. 1. Монета 4, аббасидский дирхем IX в.

Рис. 2. Монета 51, Наср Бен Ахмед 942 г.

а 6

Рис. 3. Монета 75, Наср Бен Ахмед (Нух).

Рис. 4. Монета 60, Нух Бен Наср 951 г.

Рис. 5. Монета 61, Нух Бен Наср

Рис. 6. Монета 135, Мумин Бен Хасан 977 г.

Результаты. Анализ монет проводился методом оптической и электронной микроскопии оборудованием Axio Observer Z1, Axio Imager.Z2m и AURIGA CrossBeam c энерго-дисперсионным спектрометром Inca X-Max. Для устранения искажений, вносимых при пробоотборе, в качестве анализируемой поверхности были взяты изломы монет. В результате исследований было выявлено, что все монеты изготовлены из сплавов серебра с медью и серебра с медью и свинцом. Анализы позволили выявить особенности распределения металлов по слою и технологию изготовления монет.

Монета 4, аббасидский дирхем IX в. изготовлена из сплава высокопробного серебра и меди. Сплав имеет достаточно однородную сло-

истую структуру. Наружный слой (10-12 мкм) содержит примерно 2,5% меди, внутренний слой имеет более высокое содержание медной добавки - примерно 8%. У данной монеты была проанализирована поверхность полированного участка, который был получен в результате среза. Концентрация меди на этом участке имеет значения около 4%, т.е. при срезе происходит наплыв наружного слоя высокопробного серебра и его перемешивание с внутренним слоем. В результате этого показания содержания меди уменьшаются, тем самым завышая пробу серебряной монеты. Эти данные говорят о том, что используемые некоторыми исследователями шлифы поперечного слоя монет, как например, в докладе Сапрыкиной И.А. и др. «Химико-технологическое

исследование серебряных изделий из состава раннесредневекового клада из Сужди-замостье и проблема источников серебра в У1-У11 вв.» на IV (XX) Археологическом съезде в Казани, не могут давать объективную и правильную информацию о химическом составе артефактов.

Структура монеты носит слоистый характер, что свидетельствует о высокой силе или длительности обработке давлением. Толщина зернового слоя внутри монеты достигает 1 мкм.

Монета 51 Наср Бен Ахмед 942 г. (Халиф Муттаки, Аш-Шаш, 330 г.х.) имеет наложенный внешний слой толщиной 30-35 мкм, который имеет рыхлую структуру. Снаружи этот слой состоит из чистого серебра, в контакте с внутренним слоем монеты наружный слой содержит 5,19% меди. Внутренний слой монеты имеет кубическую зернистую структуру и содержит помимо серебра примерно 4% меди и 2% свинца. Зерна представлены равномерным хорошо переплавленными конгломератами. Внутри монеты имеются также включения медного сплава, состоящие из 87,5% меди и 12,5% серебра.

Монета имеет трехслойную структуру. Диффузионная связь слоев высокая. Толщина поверхностного слоя 1 достигает 60.. .70 мкм, внутреннего слоя варьируется в широких пределах от 80.90 до 280.300 мкм, толщина поверхностного слоя 2 также варьируется в широких пределах в зависимости от внутреннего слоя. Внутренний слой монеты имеет явную литую крупнозернистую структуру. Поверхностные слои имеют пористую и мелкозернистую структуру. О литом происхождении монеты свидетельствует высокая степень диффузии слоев мо-

неты и разная их структура. Внешние ее слои имели явно высокую скорость теплообмена и доступ к воздуху, поскольку носят следы газовой микропористости. Внутренний слой монеты имел меньшую скорость теплоотдачи, отсюда крупнозернистая равномерная структура. Наиболее вероятный способ изготовления такой монеты -вырубка из литого слоистого листа. Изготовление такого листа, вероятно, происходило в три этапа: наливался слой расплавленного серебра высокого качества; через некоторое время сверху заливался слой серебра с большой примесью меди и свинца; затем сверху выливали слой серебра высоко качества на еще не затвердевший слой предыдущего металла. Отсюда высокая неравномерность по толщине внутреннего и внешнего слоев 2 (рис. 7).

Монета 75 Наср Бен Ахмеда имеет равномерную структуру с пустотными образованиями, в которых располагаются сферические включения. Равномерная структура состоит из практически чистого серебра, сферические включения представляют собой сплав висмута, серебра и меди.

Монета имеет литую структуру с ячеистой ликвацией и большим количеством усадочных пор. Шарообразные включения висмута с серебром и медью обусловлены тем, что висмут имеет более низкую температуру плавления и поэтому затвердевает в последнюю очередь. О литом происхождении монеты указывает то, что нет следов явного слоистого растрескивания и целостности шариков с висмутом, поскольку висмут - хрупкий металл.

Монета 60 Нух Бен Наср 951 г. (339 г.х.) имеет рыхлую структуру, состоящую из пористой массы с комко-

ag = 1JU X 10(J E3B Grid - 600 V WD = B.2 mm Photo No. = 1290 EHT = 20.00 kV Signal A = SE2 Date :8 Jul 2015

KSTU-KAI l-1 Gun Vacuum = 6.79e-010 mbar FIB Lock Matjs = No System Vacuum = 2.25e-006 mbar Time :17:22:04

Рис. 7. Слоистая структура монеты 51 Наср Бен Ахмеда 942 г.

образными включениями. Наружный слой толщиной 5-10 мкм представлен высокопробным серебром с примесью 1,3% меди. Комкообразные включения имеют очень разнородный состав, включающий сплавы меди и серебра, меди, висмута, серебра и свинца. Пористая масса состоит из примерно 90% серебра и 10% меди.

Монета имеет высокую степень ликвации химических элементов и несет следы явной перекристаллизации структуры. Вероятно, монета была получена путем обработки давлением из некачественно подготовленного сплава. Об этом свидетельствует слабовытянутая структура, неравномерное окисление монеты и следы межкристаллического растрескивания.

Монета 61 Нух Бен Насра имеет слоистый рыхлый наружный слой тол-

щиной 20-30 мкм, состоящий из двух частей. Внешняя часть слоя содержит высокопробное серебро, часть фрагментов этого слоя имеет в качестве примеси 2% висмута, часть - 0,8% меди. Внутренняя часть слоя плотно прилегает к внутреннему слою монеты и имеет сплав из примерно 94% серебра и 6% меди. Внутренний слой монеты состоит из аморфообразной массы застывшего расплава с однородным содержанием примерно 92% серебра, 7% меди и 1% свинца.

Монета носит явный характер обработки металла давлением. Структура имеет четкую наплавленную структуру с высокой степенью деформации. На поверхности наблюдаются следы вытравливания. Вытравленный слой монеты составляет 20-30 мкм, его структура также носит вытянутый

характер. По сравнению с толщиной монеты (450-460 мкм) протравленный слой относительно тонкий.

Монета 135 Мумин Бен Хасана 977 г. (Болгар, 366 г.х.) имеет очень равномерную структуру с постоянным составом. Монета изготовлена из хорошо перемешанного сплава серебра и меди со средним содержанием серебра 96,33 %, меди - 3,67%. Она имеет литой характер без следов травления. Продольное растрескивание монеты, вероятно, связано с нанесением чекана. Монета тонкая - примерно 300 мкм.

Выводы. Согласно полученным результатам электронной микроскопии все монеты изготовлены из серебра высокой пробы 90-98% различными технологическими способами. Все монеты, за исключением двух, имеют свой способ производства. Аб-басидский дирхем и монета Нух Бен Насра 951 г. (339 г.х.) изготовлены из сплавов серебра с медью с последующей флотацией поверхностного слоя. Такой же технологической процедуре были подвержены одна из монет Наср Бен Ахмеда 942 г. (Халиф Муттаки, Аш-Шаш, 330 г.х.) и вторая монета Нух Бен Насра. Однако они были изготовлены путем первоначального нанесения наружного слоя, имеющего состав, отличный от внутреннего слоя монет. Болгарская монета 977 г. (Болгар, 366 г.х.) изготовлена из сплава высокого качества с содержанием 96,33% серебра и 3,67% меди. Одна из монет Наср Бен Ахмеда изготовлена из серебра высокой пробы. Характерной ее особенностью являются сферические включения в структуре монеты, состоящие из соединения висмута, серебра и меди.

Исследование структуры монет выявило технологии их чекана. Согласно этим данным, из 6 монет структура трех носит явно литой характер, вторая половина имеет следы активной обработки металла давлением. Две монеты, выпущенные при правлении Нух Бен Насра, имеют одинаковую втянутую структуру, что может свидетельствовать об одной школе мастеров. Из всех монет по способу изготовления выделяются две: одна -с литой слоистой структурой (монета 51 Наср Бен Ахмеда 942 г.) и вторая - с шарообразными включениями с висмутом (монета 75 Наср Бен Ахмеда). Эти монеты носят следы явно привнесенной технологии изготовления монет или отработку экспериментальных способов.

Проведенные исследования показали перспективность изучения серебряных монет методом электронной микроскопии. Анализ позволил выявить технологические особенности их изготовления, рецептуру серебряных сплавов, динамику изменения технологий с течением времени (рис. 8).

Изучение изломов монет методом электронного микроскопа показало, что часть монет изготовлена с использованием сплава серебра, меди и свинца. Как известно, если использовать простой сплав серебра и меди, плотность изделия будет меньше, чем плотность чистого серебра. Этот факт может быть легко проверен весовым способом. Добавление свинца позволяет приблизить плотность сплава к плотности чистого серебра. Однако если предмет из такого сплава подвергнуть флотационной процедуре для повышения концентрации серебра на поверхности, свинец, так же как и серебро, останется. Поэтому древние

мастера использовали особую систему производства. Она заключалась в изготовления внутренней основы монет, состоящей из сплава серебра, меди и свинца. Сверху эти основы покрыты сплавом серебра и меди.

В результате изучения изломов, можно предположить пять этапов изготовления: на ровную основу наливался слой из серебра примерно 95 пробы. Затем на этот слой наносился сплав из серебра, меди и свинца с содержанием свинца примерно 90%. После этого сверху наливался тот же состав, из которого была отлита се-

ребряная подложка. В итоге монета вырубалась из трехслойного теста, причем в процессе рубки верхние слои «наплывали» друг на друга из-за большей пластичности серебряно-медного сплава. На заключительном этапе проводилось вытравливание меди, в результате чего на поверхности монеты оставалось практически чистое серебро. Надо отметить, что процессу флотации были подвержены пять монет из шести. Лишь болгарская монета не подвергалась этой процедуре и является в этом смысле самой «честной».

Рис. 8. Гистограмма распределения монет по времени

В процессе изучения монетного материала выяснились также некоторые особенности пробоподготовки. Наши предположения о некорректности изготовления шлифов изделий, изготовленных из цветных и благородных металлов, полностью подтвердились

при изучении наплыва, образовавшегося в результате среза абассидской монеты. Серебро является вязким и пластичным материалом и поэтому при любом приложении усилия происходят размазывание металла и заполнение пустот в матрице монеты. Поэтому для исследования структур-

ных особенностей и химического состава серебряных монет необходимо отламывать образцы и ни в коем случае не подвергать абразивному и химическому воздействию исследуемый участок материала. Таким образом, наиболее достоверный результат дает исследование не аншлифа серебряной монеты, а поперечный излом.

Заключение. Изучение серебряных монет, которые находились в денежном обращении на территории Волжской Булгарии в Х в., является актуальной проблемой в связи с широкой географией места их чеканки. Применение высоких аналитических технологий при изучении артефактов из цветных и благородных металлов позволяет получить новые сведения, касающиеся их изготовления и рецептуры. Исследования этого этапа работ показали, что древние чеканщики изобрели технологию приближения плотности монет из сплавов серебра с другими металлами с плотностью чистого серебра.

Проведенные исследования очередной раз доказали, что анализ поверхностного слоя принципиально не может давать правильную информацию о химическом составе. Особо актуальным вопрос о некорректных аналитических данных по рецептуре

встает в том случае, когда изделия изготовлены из одного сплава, а сверху нанесен облагораживающий металл. Наши исследования показали, что даже в случае однородности металлического сплава, часто монетчики использовали метод флотации - вытравливания медной составляющей из поверхностного слоя изделия. В результате этой процедуры содержание благородного металла в поверхностном слое (до 20 мкм) на 5-10% выше, чем внутри. Анализ поверхности поперечного среза монеты выявил явление «наползания» поверхностного слоя практически чистого серебра на внутренние слои.

Необходимо отметить, что примененный авторами метод электронной и оптической микроскопии для изучения изломов монет показал высокую эффективность. С учетом небольшого объема - достаточно 1 мм от плоскости - он может быть рекомендован в качестве основного при исследовании артефактов из цветных и благородных металлов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-46-02179 «Муль-тидисциплинарное исследование средневековых серебряных монет археологических памятников Волжской Булгарии».

ЛИТЕРАТУРА

1. Беговатов Е.А., Казаков Е.П., Мухаметшин Д.Г., Сингатуллина А.З. Нумизматические комплексы 10 века с Семеновского острова (Республика Татарстан) // ПА. - 2013. - № 4 (6). - С. 47-63.

2. Беговатов Е.А., Лебедев В.П., Храмченкова Р.Х. Химический состав серебряных монет Х века I Семеновского селища (Республика Татарстан) // ПА. - 2013. -№ 3 (5). - С. 169-174.

3. Беговатов Е.А., Черняев А.А., Храмченкова Р.Х. Новые находки западноевропейский монет и серебряных слитков в низовьях р. Камы // Исследования по средневековой археологии Евразии. - Казань: РИЦ «Школа», 2012. - С. 23-28.

4. Беговатов Е.А., Лебедев В.П. Монетный комплекс X века I Семеновского селища (Республика Татарстан) // Академическая наука: проблемы и достижения.

Док. II науч.-практич. конф. - М.: CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2013. - С. 40- 45.

5. Казаков Е.А. Об этнокультурных компонентах народов юго-восточной Европы и Волжской Болгарии (по археологическим материалам) // ТА. - 1997. -№ 1. - С. 61-77.

6. Казаков Е.П. Клады Семеновского острова // Клады, хронология, интерпретация. - СПб., 2001. - С. 120-123.

7. Подосенова Ю.А. Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Пермского Предуралья в эпоху Средневековья: первые итоги исследования // Тр. IV (XX) ВАС. - Т. IV. - Казань, 2014. - С. 170-172.

8. Сапрыкина И.Н., Чугаева А.В., Пельгунова Л.А., Родникова В.Е., Столярова Д.А. Химико-технологическое исследование серебряных изделий из состава ран-несредневекового клада из Сужди-Замостье и проблема источников серебра в VI-VII вв. // 61 Археологический семинар им. В.В. Седова в Пскове 14-16 апреля 2015 г. (доклад).

9. Столярова Д.А. Технология производства ювелирных украшений из раскопок христианского храма у пос. Веселое // Труды IV (XX) Всероссийского Археологического съезда. - Т. IV. - Казань, 2014. - С. 187-190.

10. Râcz1 A., Héberger K., Rajko R. and Elek J. Classification of Hungarian medieval silver coins using x-ray fluorescent spectroscopy and multivariate data analysis. In: Heritage Science, 2013, 1:2. http://www.heritagesciencejournal.com/content/1/1/2.

11. Vasiliki Kantareloua, et. al. X-ray Fluorescence analytical criteria to assess the fineness of ancient silver coins: Application on Ptolemaic coinage. In: Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. September-October 2011. Vol. 66, issue 9-10, pp. 681-690.

12. Sitdikov A.G., Khramchenkova R.Kh. Typology of Glazed Ceramics of the Kazan Khanate and Analysis of Its Element Composition. In: Journal of Sustainable Development. 2015, vol. 8, no 7, pp. 234-244.

Информация об авторах:

Храмченкова Резида Хавиловна, кандидат физико-математических наук, заведующая отделом, Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Казанский Федеральный университет (г. Казань, Российская Федерация); rezidahram@mail.ru

Беговатов Евгений Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент, Казанский Федеральный университет (г. Казань, Российская Федерация); ebegovat@gmail.com

Шайхутдинова Евгения Флюровна, кандидат технических наук, научный сотрудник, Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ (г. Казань, Российская Федерация); eugeh@mail.ru

Ситдиков Айрат Габитович, доктор исторических наук, доцент, директор, Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; заведующий кафедрой, Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Российская Федерация); sitdikov_a@mail.ru

ARCHAEOMETRY RESEARCH OF SILVER COINS OF THE Х™ CENTURY FROM VOLGA BULGARIA

R.Kh. Khramchenkova, E.A. Begovatov, E.F. Shaykhutdinova, A.G. Sitdikov

The results of preliminary investigation of the silver coinage material are discussed in this article, including the study of the chemical composition and structure of the transverse

failure of six pieces of 10th century coins that were found on the territory of Semenovskoe I settlement. The advantageous geographical position of Volga Bulgaria at the confluence of the Volga and Kama rivers predetermined its economic and handicraft development. The Semenovskoe settlement was one of the major Bulgarian trade and handicraft centre in the 10th century. Numerous artifacts testifying to active trading, including a large number of various numismatic material, proof this idea. Samples were analyzed by optical and electron microscopy. The results revealed a particular manufacturing technology of numismatic findings based on the name of the ruler and the time of minting. Analysis of the coins' fracture showed the appropriateness of the research methodology, which allows to avoid distortions arising from sample preparation. The results have proven incorrect data obtained from studies of the surface layer or thin cross sections. Authors plan to explore these findings in other analytical techniques to create the optimal research complex for the purpose of its application in the study of a wide range of archaeological numismatic material.

Keywords: archaeometry, silver coins, 10th century, Volga Bulgaria, the Semenovkoe I settlement, electron microscopy.

REFERENCES

1. Begovatov E.A., Kazakov E.P., Mukhametshin D.G., Singatullin A.Z. Numizmaticheskie kompleksy 10 veka s Semenovskogo ostrova (Respublika Tatarstan) [Numizmatic complexes of the X century from the Semenovka island (Tatarstan Republic)]. In: Povolzhskaya Arkheologiya [Volga River Region Archaeology], 2013, no. 4 (6), pp. 47-63.

2. Begovatov E.A., Lebedev V.P., Khramchenkova R.Kh. Khimicheskiy sostav serebryanykh monet Kh veka I Semenovskogo selishcha (Respublika Tatarstan) [Chemical composition of silver coins of the X century from the I Semenovka settlement (Tatarstan Republic)]. In: Povolzhskaya Arkheologiya [Volga River Region Archaeology], 2013, no. 3 (5), pp. 169-174.

3. Begovatov E.A., Chernyaev A.A., Khramchenkova R.Kh. Novye nakhodki zapadnoevropeyskiy monet i serebryanykh slitkov v nizov'yakh r. Kamy [New findings of Western European coins and silver bars in the lower reaches of the Kama river]. In: Issledovaniya po srednevekovoy arkheologii Evrazii [Researches on the medieval archaeology of Eurasia] Kazan: Editorial and publishing center "Shkola", 2012, pp. 23-28.

4. Begovatov E.A., Lebedev V.P. Monetnyy kompleks X veka I Semenovskogo selishcha (Respublika Tatarstan) [Coin complex of the X century of Semenovskoe settlement I (Republic of Tatarstan)]. In: Akademicheskaya nauka: problemy i dostizheniya. Dok. II nauch.-praktich. konf. [Academic science: Challenges and achievements. Proceedings of the II scientific-practical conference. September 5-6, 2013]. Moscow: CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2013, pp. 40-45.

5. Kazakov E.A. Ob etnokul'turnykh komponentakh narodov yugo-vostochnoy Evropy i Volzhskoy Bolgarii (po arkheologicheskim materialam) [On the ethnic and cultural components of the peoples of south-eastern Europe and the Volga Bulgaria (according to archaeological materials)]. In: Tatarskaya arkheologiya [Tatar Archaeology], 1997, no. 1, pp. 61-77.

6. Kazakov E.P. Klady Semenovskogo ostrova [Hidden treasures of the Semyonovka island]. In: Klady, khronologiya, interpretatsiya [Hidden treasures: chronology, interpretation]. St. Petersburg, 2001, pp. 120-123.

7. Podosenova Yu.A. Tsvetnye i dragotsennye metally i ikh splavy na territorii Permskogo Predural'ya v epokhu Srednevekov'ya: pervye itogi issledovaniya [Non-

ferrous and precious metals and their alloys in the Perm Ural region in the Middle Ages: the first results of the study]. In: Trudy IV (XX) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s"ezda v Kazani [Proceedings of the IV (XX) all-Russian Archaeological Congress in Kazan]. Kazan: Otechestvo Publ., 2014, vol. IV, pp. 170-172.

8. Saprykin I.N., Chugaeva A.V., Pelgunova L.A., Rodnikova V.E., Stolyarova D.A. Khimiko-tekhnologicheskoe issledovanie serebryanykh izdeliy iz sostava rannesrednevekovogo klada iz Suzhdi-Zamost'e i problema istochnikov serebra v VI-VII vv. [Chemical and technological research on silverware from the early medieval hidden treasure of Suzhdi-Zamostie and the issue of the silver sources in 6-7 centuries]. In: 61 Arkheologicheskiy seminar im. V.V. Sedova v Pskove 14-16 aprelya 2015 g. (doklad) [61 Archaeological Seminar named after V.V. Sedova in Pskov on April 14-16, 2015 (paper)].

9. Stolyarova D.A. Tekhnologiya proizvodstva yuvelirnykh ukrasheniy iz raskopok khristianskogo khrama u pos. Veseloe [Technology of jewelry production from the excavations of the Christian church of the Veseloe village]. In: Trudy IV (XX) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s"ezda v Kazani [Proceedings of the IV (XX) all-Russian Archaeological Congress in Kazan]. Kazan: Otechestvo Publ., 2014, vol. IV, pp. 187-190.

10. Râcz1 A., Héberger K., Rajko R. and Elek J. Classification of Hungarian medieval silver coins using x-ray fluorescent spectroscopy and multivariate data analysis. In: Heritage Science, 2013, 1:2. http://www.heritagesciencejournal.com/content/1/1/2.

11. Vasiliki Kantareloua, et. al. X-ray Fluorescence analytical criteria to assess the fineness of ancient silver coins: Application on Ptolemaic coinage. In: Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. September-October 2011. Vol. 66, issue 9-10, pp. 681-690.

12. Sitdikov A.G., Khramchenkova R.Kh. Typology of Glazed Ceramics of the Kazan Khanate and Analysis of Its Element Composition. In: Journal of Sustainable Development. 2015, vol. 8, no 7, pp. 234-244.

Information about the author:

Khramchenkova Rezida Kh., D.Sc. (Phisics-Mathematics), head of laboratory, Institute of Archaeology named after A.Kh. Khalikov, Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation); RezidaHram@mail.ru

Begovatov Evgeniy A., D.Sc. (Phisics-Mathematics), docent, Kazan (Volga region) Federal University (Kazan, Russian Federation); ebegovat@gmail.com

Shaykhutdinova Eugenia F., D.Sc. (Technical)., research scientist, Institute of Archaeology named after A.Kh. Khalikov, Tatarstan Academy of Sciences, docent, Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev (Kazan, Russian Federation); eugeh@mail.ru

Sitdikov Ayrat G., Dr. habil. (History), Director of Institute of Archaeology named after A.Kh. Khalikov, Tatarstan Academy of Sciences, Head of Department, Kazan (Volga Region) Federal University, (Kazan, Russian Federation); sitdikov_a@mail.ru